我国部分管线及美国阿拉斯加输气管线管材韧性规定值列于表2-3。　管线用钢的断裂韧度,在钢管标准中是属于合同协议试验项目,用户根据工程实际需要,确定是否增加断裂韧度试验,如果需要,还需确定试验方法、标准、试验温度和验收指标,并在定货合同中注明。　 　表2-2　原苏联长输管线用管材冲击韧度规定值　公称直径/mm　工作压力/MPa　冲吉韧度值α　①　K　/(J/cm　2　)(不小于)　落锤撕裂试验②剪切值(%)(不小于)　<500　≤10.0　24.5　-　①试验温度为40℃,试样按ГОСТ9454—78中11-13类试样加工,壁厚等于大于10mm者,试样高75mm;　②对输送液态产品的管线,不提出剪切值要求。　 　表2-3　国内外部分工程管材韧度规定最小值　 　强度等级　试验温度/℃　夏比冲击功/J　剪切面积(%)　平均　最小　平均　最小　靖西管线工程　φ426　X52　-30　20　15　90　70　陕京输气管线工程　φ660　X60　-40　50　38　90　80　西北输油管道工程　φ610　X52　0　35　28　90　80　 　X60　0　42　32　95　85　 　X65　0　48　38　95　85　阿拉斯加气管线　φ1066　X70　-5　54　41　 　85　φ762　X70　-5　40　30　 　85　3.　焊接性能　钢的焊接性指被焊钢材在一定的焊接工艺方法、工艺参数及结构形式的条件下,能获得可靠焊接的难易程度。钢的焊接性主要取决于钢的化学成分。对钢的焊接性影响最大的合金元素是碳,其他合金元素的影响可以把它折算成与其等效作用的附加碳来估算。　\ue50a联系我们　\ue50b\ue50a　\ue50b\ue50a北京东方创想科技有限公司　©2007-2016　\ue50b\ue50a　服务热线:400-6018-655　业务联系:010-59799216　\ue50b